( i8« ) 



» FreniY avait déjà indiqué qu'il était possible d'obtenir le chrome cris- 

 tallisé par l'action du sodium sur le chlorure de chrome. 



» Chrome exempt de carbone. — La méthode d'affinage par la chaux en 

 fusion que nous venons d'indiquer ne peut cependant pas nous donner le 

 métal absolument décarburé. Nous avons remarqué en effet que quand le 

 chrome était suffisamment pur, en présence de la chaux liquide et des 

 gaz du four, il se produisait une réaction inverse. Tout le métal était 

 ramené à l'état d'oxyde double de calcium et de chrome très bien cris- 

 tallisé. 



» Nous avons pris alors cet oxyde double qui se produisait si facile- 

 ment dans nos fours électriques, nous en avons formé une brasque dans 

 un four de chaux vive et au milieu nous avons refondu de la fonte de 

 chrome. Dans ces nouvelles conditions, l'affinage se produit et l'on obtient 

 un métal brillant pouvant se limer et se polir avec facilité. C'est le chrome 

 pur qui à l'analyse ne donne plus trace de carbone. 



M Propriétés physiques. — La densité de chrome pur a été trouvée égale 

 à 6°, 92 à la température de 20" (moyenne de trois expériences). Elle est 

 donc un peu différente, comme on le voit, de celle indiquée précédem- 

 ment. 



» Au chalumeau à oxygène à la pointe du dard bleu, la fonte de chrome 

 affinée fournit de brillantes étincelles, brûle en partie, mais ne paraît 

 fondre superficiellement que grâce à l'excès de chaleur dégagée par cette 

 combustion. La fusion n'est jamais totale, elle n'est que superficielle et la 

 partie fondue est encore riche en carbone. Dans le four en chaux fermé 

 qui a servi à Deville et Debray à fondre le platine, nous n'avons pas pu 

 liquéfier la fonte de chrome à 2 pour 100 de carbone, au chalumeau 

 oxhydrique après une marche de quarante-cinq minutes. Le fragment de 

 fonte qui était frappé par l'extrémité du dard bleu était seul fondu, en 

 partie, par suite du phénomène d'oxydation dont nous venons de parler. 



)) Quand le chrome est bien exempt de carbone, il brûle rapidement et 

 sa combustion au chalumeau est encore plus brillante que celle du fer. 

 L'oxydation se complète avec rapidité, et il reste après l'expérience un 

 fragment arrondi de sesquioxyde de chrome fondu. 



» Le chrome pur est plus infusible que la fonte de chrome ; son point de 

 fusion est notablement supérieur à celui du platine et ne peut pas être 

 atteint non plus au moyen du chalumeau à oxygène. Au contraire, au four 

 électrique, le chrome en fusion se présente sous l'aspect d'un liquide bril- 

 lant, très fluide, possédant, dans le creuset, l'apparence et la mobilité du 



